Rusens: Über Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante 1285 
gung der langwelligen Quecksilberdampfstrahlung durch Filtrieren mit 
Pappe abgesehen, um die Größe der Ausschläge und damit die Ge- 
nauigkeit der Messung nicht zu sehr herabzudrücken. Statt dessen 
wurde der Anteil an beigemischter kurzwelliger Strahlung, welcher 
von den Wänden des heißen Quarzrohres herrührt, in bekannter Weise 
durch Messung des Ausschlags unmittelbar vor und nach dem Aus- 
löschen der Quecksilberlampe ermittelt‘. Es ergab sich im dem vor- 
liegenden Fall, daß die von der Quarzquecksilberlampe ausgesandte 
langwellige Strahlung aus 65 Prozent Dampfstrahlung und 35 Prozent 
Strahlung der Rohrwände bestand. Da nun das Reflexionsvermögen 
der untersuchten Substanzen für die langwellige Strahlung des Auer- 
brenners bekannt war, welche bezüglich ihrer spektralen Zusammen- 
setzung und mittleren Wellenlänge mit derjenigen nahezu übereinstimmt, 
welche von dem heißen Quarzrohr der Quecksilberlampe ausgesandt wird. 
so ließ sich das Reflexionsvermögen der Substanzen für die von der 
beigemischten Strahlung des Quarzrohres gereinigte langwellige Queck- 
silberdampfstrahlung leicht durch Reehnung ermitteln. Das Reflexions- 
vermögen der hier untersuchten Substanzen ändert sieh in dem Spektral- 
gebiet zwischen 1004. und 3004 nur wenig. Aus diesem Grunde kann 
das zur Beseitigung des Einflusses der kurzwelligeren Strahlung ver- 
wendete Verfahren keine in Betracht kommenden Fehler verursachen. 
Die im folgenden angegebenen Reflexionsvermögen sind bei Einfalls- 
winkeln von weniger als 10° beobachtet. Sie gelten also praktisch 
für normale Inzidenz. 
Bei der Auswahl der zu untersuchenden Gläser wurde besonderer 
Wert darauf gelegt, möglichst verschiedenartige Gläser in den Bereich 
der Betrachtung zu ziehen. Die meisten Gläser wurden mir von der 
Firma Schott und Genossen zur Verfügung gestellt und können daher 
als wohl definiert und genau reproduzierbar bezeichnet werden. Es 
sei mir gestattet, dem Leiter des Jenaer Glaswerks, Herrn Dr. Otto 
Schott, für die bereitwillige Unterstützung meiner Arbeit durch Über- 
lassung kostbaren Materials meinen besten Dank auszusprechen. Ebenso 
bin ich Hrn. Geheimrat Prof. Dr. Myumws für die gütige Ausführung 
der Analyse der in Tabelle I unter ı bis 3 genannten Glassorten zu 
großem Danke verpflichtet. 
Tabelle I enthält einige Daten, welche die chemische Zusammen- 
setzung der untersuchten Gläser charakterisieren, außerdem ihre 
Dichte s, den Brechungsexponenten n, für die Natriumlinie und 
die Dielektrizitätskonstanten D für die Schwingungszahlen v = 3.10’ 
und v= 10°. Es war ursprünglich beabsichtigt, in die Reihe der zu 
! Vgl. H. Rusens und O. von Barver, Diese Berichte S. 802, 1913. 
